l466 ACADÉMIE DES SCIENCES, 



que les trois équations 



n dx\ — -fl n' d.r'^ =z ( iVI ^5 4- N -/o -h P ) d't. z=z C d'/., 



du du' I 



// u' /, 



^ A / ( d/i I dn ' 



2 2 \ n d'i. Il ' d\ J y,| 



^11 dn' I r\ k l'i dn I rf«'\ 1 



H H' ~ k 



1 



n d\ n' dl 



d\ 

 dl 



n dùC^ 



/•7o 



n dx,. 



k 



y« 



permettent de résoudre au moyen des quantités M, N, P tous les problèmes 

 d'achromatisme de l'approximation de Gauss. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la conslitudon (Ju sélèniimi. 

 Note de M. H. Pélabon, présentée par M. A. Haller. 



Nous avons montré dans une précédente Note (') qu'il est possible de 

 préparer des échantillons de sélénium gris dont la résistivité spécilique, 

 mesurée à la température ordinaire, peut varier dans de très larges limites 

 (depuis quelques ohms jusqu'à plusieurs millions d'ohms). Les détermi- 

 nations que nous venons de faire nous ont conduit à la conclusion sui- 

 vante : 



l^es diflerenls ("chantillons de sélénium gris doivent être formés de 

 mélanges en proportions variables de deux modifications, a et p. La modi- 

 fication a serait très résistante; la modification [il serait, au contraire, très 

 conductrice. 



Sélénium gris a. — Pour préparer un sélénium gris riche en modification a, il 

 suffit de fondre le sélénium pur (précipité d'une solution d'acide sélénieux par un 

 courant de gaz sulfureux ) en prenant soin de dépasser à peine la température de 

 fusion, puis de le laisser refroidir lentement. Si dans ces conditions le corps restait 

 vitreux, il suffirait de le chauiler \ ers (jo", la transformation en sélénium gris se pro- 

 duirait avec dégagement de clialeur. 



La résistivité spécifique de ce séléniiim gris i-st de plusieurs millions 

 d'ohms à la température ordinaire, elle diminue d'abord très rapidement 

 quand la température s'élève, puis plus lentement. Dès le début, une varia- 

 tion d'un degré peut amener une diminution de 290000 ohms, soit le 

 centième de la résistivité de l'échantillon. 



Vers 200° la résistivité prend une valeur voisine de 70000 ohms et, si 

 l'on continue de chauffer, le corps fond à 218°. La fusion est accompagnée 



(') Comptes rendus^ t. 172, 1921, p. 295. 



